Die in meiner vorigen Arbeit über die Elasticität der Metalle ' ) mitge- 

 theilten Beobachtungen habe ich durch einige neue, welche hier beschrieben 

 werden, zu ergänzen gesucht. Die Bestimmungen des Elasticitätsmoduls wur- 

 den mit demselben Apparate und in derselben Weise ausgeführt wie die frü- 

 heren Bestimmungen dieser (h'össe. Dagegen wurde für die Bestimmung des 

 Torsionsmoduls der liier untersuchten Drähte nur die dynamische Methode 

 angewandt. 



Die neuen Beobachtungen beziehen sich auf drei Metalle: Silber, Platin 

 und Eisen. Die zwei letztgenannten Körjter wurden auch bei der vorigen Ver- 

 suchsreihe untersucht, weil aber der normale Einfluss der Temperatur auf den 

 Elasticitätsmodul des Platins aus diesen Versuchen nicht ermittelt werden 

 konnte und auch die Beobachtungen über den Elasticitätsmodul des Eisens bei 

 den am Schlüsse der Arbeit angestellten Berechnungen nicht vollkommen sichere 

 Resultate gaben, so schien es von Interesse zu sein, für- diese Körper neue Be- 

 stimmungen auszufülii'en. 



Die Länge der untersuchten Drähte wiu'de bei diesen, wie bei den frühe- 

 ren Beobachtungen nur bei gewöhnlicher Zimmertemperatur' gemessen und in 

 der Formel für- die Berechnung des Elasticitätsmoduls als constant angenommen. 

 Da jedoch die Drähte bei den Temperaturerhöhungen sich ausdehnen, so entstellt 

 hierdm-ch ein kleiner Fehler, der füi- die höchsten Temperaturen im Mittel 

 etwa 0,08 Proc. betragen dürfte und mit Kenntniss des Ausdehnungscoelficien- 

 ten leicht eliminirt werden kann. Auch für die Wärmeausdehnung der Mikro- 

 metersckraube, mit welcher die Verlängerungen der Drähte bestimmt wurden, 

 wäre eine kleine Correction einzuführen. Diese Correctionen habe ich indessen 

 vernachlässigt, weil sie füi' den Hauptzweck dieser Untersuchungen von sehr 

 geringer Bedeutung sind und jedenfalls innerhalb der Grenzen der Beobach- 

 tungsfehler fallen. 



') Acta Soc. Scient. Fenn., t. XXVI, N:o 5. 



